346 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
quefois négatif. Les apophyllites des gisements étudiés plus loin sont 
positives. La dispersion est forte. 
Les indices mesurés parM. Gentil sur l’apophyllite de Bon Serdoun 
sont les suivants : 
Na 
Li 
Hg = 1,5368 
1,5343; 
np = 1,5347 
1,5328; 
ng — np = 0,0021 
0,0015, 
Les sections basiques présentent presque toujours des anomalies 
optiques connues depuis les travaux de Brewster, de des Cloizeaux, 
Mallard et d’autres auteurs. 
L’apophyllite de Bou Serdoun étudiée par M. Gentil offre des 
alternances de lames biréfringentes et de lames monoréfringentes, 
disposées régulièrement autour d’un centre monoréfringent. Dans les 
bandes biréfringentes dont l’extinction se fait suivant les arêtes 
pin (001) (110), le plan des axes est tantôt parallèle, tantôt perpendicu- 
laire aces arêtes. 2 E = 25" environ. Les plages monoréfringentes sont 
uniaxes , 
D’après M. Doelter, le minéral devient rigoureusement uniaxe à 
260“ G,, température à laquelle il perd son eau de cristallisation. 
Composition chimique. La formule fP K Ca* SP 0®^ + 4,5 O 
corresj)ond à la composition a. Un peu de fluor remplace une pro- 
portion équivalente d’oxygène. M. G. Friedel a constaté en outre 
que le minéral renferme presque toujours une petite quantité d’ammo- 
niaque (0.38 "/„ Bou Serdoun) {C. R. CXVIII. 1233. 1895). 
h) Analvse de l’apophyllite de Bou Serdoun par M, Gentil [B. S. M. 
XVII. 12.” 1894). 
a) 
b) 
Si O" 
53,7 
53,32 
Ca O 
25,0 
25,30 
Mg O .... 
. » 
0,57 
K" O 
5,2 
4,83 
Na" O .... 
. )) 
0,80 
H' O 
16,1 
16,66 
100,0 
100,48 
Le fluor n’a pas été trouvé dans l’analyse b, à cause du procédé em- 
ployé : l’apophyllite de Bou Serdoun est en effet fluorifère comme celle 
des autres gisements (A. E. Nordenskiôld). 
Essais pyrognostiques. Dans le tube, s’exfolie, blanchit et donne de 
